( 226 ) 



métaux se comportent tous comme des corps homogènes, et que les consti- 

 tuants indiqués par l'étude microscopique n'interviennent pas dans la 

 répartition des déformations. En cherchant à répéter ces intéressantes 

 expériences, j'ai observé des faits qui semblent indiquer que cette conclu- 

 sion ne comporte pas une aussi grande généralité. 



» J'ai opéré sur des métaux industriels pour lesquels l'examen microsco- 

 pique, après attaque à l'acide, permet facilement de mettre en évidence 

 une texture hétérogène; les essais ont porté sur de l'acier doux, du bronze 

 d'étain, du laiton recuit, du laiton d'aluminium, du métal Roma, du métal 

 Laveissière; ils comprenaient des essais à la traction et à la compression. 



» Pour ces métaux, et plus particulièrement pour l'acier, on a pu, en 

 déformant le métal préalablement recouvert d'une couche d'oxyde par un 

 recuit au bleu, reproduire les phénomènes signalés par M. le commandant 

 Hartmann; mais il nen a pas été de même dans d'autres conditions. 



» Les éprouvettes ont été soigneusement polies, de façon à éviter, autant 

 que possible, tout écrouissage de la surface; pour cela, le polissage était 

 effectué à la main, avec des papiers d'émeri de plus en plus fins et terminé 

 au rouge d'Angleterre. Les surfaces des éprouvettes, ainsi polies, ne pré- 

 sentent pas de modifications sensibles à l'œil rm, quand on leur fait subir 

 une légère déformation permanente; ces modifications existent néanmoins, 

 mais elles ne sont visibles que dans certaines conditions; le meilleur pro- 

 cédé consiste à examiner les surfaces au microscope, en.éclairant vertica- 

 lement, de préférence avec l'oculaire éclairant de M. Cornu, et employant 

 un objectif très faible, le grossissement se faisant par l'oculaire. Dans ces 

 conditions, il se produit des jeux d'ombre et de lumière qui mettent en 

 évidence de légères déformations de la surface. 



» L'aspect de la surface, ainsi examinée, présente alors une analogie 

 frappante avec celui des surfaces légèrement attaquées par un réactif chi- 

 mique sans avoir subi aucune déformation. L'attaque chimique ne fait 

 d'ailleurs qu'accentuer cet aspect; si, par exemple, on oxyde légèrement 

 le métal déformé, en le chauffant au contact de l'air, on voit l'oxydation 

 se produire inégalement, accentuer les séparations qui ne se révélaient 

 d'abord que par des différences d'éclairement, et donner finalement une 

 préparation presque identique à celle que l'on aurait obtenue s'il n'y avait 

 pas eu de déformation permanente. 



» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un certain nombre de micro- 

 photographies reproduisant les surfaces ainsi modifiées. Ces surfaces 



